मिस्र का नीला

मिस्र का नीला, जिसे कैल्शियम कॉपर सिलिकेट (CaCuSi) भी कहा जाता है4O10 या C AOC UO(SiO2)4 (कैल्शियम कॉपर टेट्रासिलिकेट)) या कप्रोरिवेट, एक रंगद्रव्य है जिसका उपयोग प्राचीन मिस्र में हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। इसे पहला सिंथेटिक रंगद्रव्य माना जाता है। प्राचीन रोम में इसे इसी नाम से जाना जाता था caeruleum. रोमन युग के बाद, मिस्र का नीला रंग उपयोग से लुप्त हो गया और उसके बाद, इसके निर्माण के तरीके को भुला दिया गया। आधुनिक समय में, वैज्ञानिक इसकी रसायन शास्त्र का विश्लेषण करने और इसे बनाने के तरीके का पुनर्निर्माण करने में सक्षम हैं।

मिस्र भाषा का शब्द wꜣḏ भाषा में नीला-हरा भेद दर्शाता है|नीला, नीला-हरा और हरा।

अंग्रेजी भाषा में रंग के नाम के रूप में मिस्र के नीले रंग का पहला उपयोग 1809 में दर्ज किया गया था।

परिभाषा
मिस्र का नीला एक सिंथेटिक नीला रंगद्रव्य है जो सिलिका, नींबू (सामग्री), तांबा और क्षार के मिश्रण से उत्पन्न होता है। इसका रंग कैल्शियम- ताँबा टेट्रासिलिकेट CaCuSi के कारण होता है4O10 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज विक्ट:एन:कप्रोरिवेट के समान संरचना का। इसे पहली बार मिस्र के चौथे राजवंश के दौरान मिस्र में संश्लेषित किया गया था और यूरोप में रोमन काल के अंत तक बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, जिसके बाद इसके उपयोग में काफी गिरावट आई। मिस्र की भाषा में इसके लिए शब्द ḫsbḏ-ỉrjt है, जिसका अर्थ है कृत्रिम लापीस लाजुली (ḫsbḏ)। प्राचीन काल में इसका उपयोग पत्थर, लकड़ी, प्लास्टर, पपीरस और कैनवास जैसे विभिन्न मीडिया को रंगने के लिए नीले रंगद्रव्य के रूप में किया जाता था, और सिलेंडर सील, मोती, स्कारब, इनले, बर्तन और कई वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता था। मूर्तियाँ। कभी-कभी, इसे मिस्र के साहित्य में ब्लू मुक्त  के रूप में संदर्भित किया जाता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि यह एक ग़लत शब्द है जिसे ग्लास या ग्लेज़ उत्पादन के प्रारंभिक चरण का वर्णन करने के लिए उपयोग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोगों का तर्क है कि मिस्र का नीला रंग महीन और मोटे दोनों रूपों में एक फ्रिट है क्योंकि यह ठोस अवस्था प्रतिक्रिया का एक उत्पाद है। इसका विशिष्ट नीला रंग, जो इसके मुख्य घटकों में से एक - तांबा - से उत्पन्न होता है, अलग-अलग प्रसंस्करण और संरचना के आधार पर, हल्के से लेकर गहरे रंग तक होता है।

मिस्र के अलावा, यह निकट पूर्व, पूर्वी भूमध्य सागर और रोमन साम्राज्य की सीमाओं में भी पाया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि कहीं और वर्णक का अस्तित्व समानांतर आविष्कार का परिणाम था या मिस्र से उन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार का प्रमाण था।

इतिहास और पृष्ठभूमि
प्राचीन मिस्रवासी नीले रंग को बहुत सम्मान देते थे और इसे कई मीडिया और विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। वे अर्ध-कीमती पत्थरों फ़िरोज़ा और लापीस लाज़ुली की नकल करना भी चाहते थे, जो अपनी दुर्लभता और गहरे नीले रंग के लिए मूल्यवान थे। इस नीले रंग को प्राप्त करने के लिए अज़ूराइट जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों का उपयोग अव्यावहारिक था, क्योंकि ये खनिज दुर्लभ थे और उन पर काम करना मुश्किल था। इसलिए, मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में नीले रंग तक पहुंच पाने के लिए, मिस्रवासियों को स्वयं रंगद्रव्य का निर्माण करने की आवश्यकता थी।

मेम्फिस विश्वविद्यालय के मिस्रविज्ञानी लोरेली एच. कोरकोरन द्वारा पहचाने गए मिस्र के नीले रंग के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण, मिस्र के पूर्व-वंशीय काल के अंतिम काल के अलबास्टर कटोरे पर है|पूर्व-वंशीय काल या नक़दा III (लगभग 3250 ईसा पूर्व) ), हिराकोनपोलिस में खुदाई की गई, और अब ललित कला संग्रहालय, बोस्टन में है। मिस्र के मध्य साम्राज्य (2050-1652 ईसा पूर्व) में इसका उपयोग कब्रों, दीवार चित्रों, साज-सामान और मूर्तियों की सजावट में रंगद्रव्य के रूप में किया जाता रहा और मिस्र के नए साम्राज्य (1570-1070 ईसा पूर्व) तक इसका उपयोग किया जाने लगा। अनेक वस्तुओं के उत्पादन में अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पूरे अंतिम काल और ग्रीको-रोमन काल में जारी रहा, केवल चौथी शताब्दी ईस्वी में समाप्त हुआ, जब इसके निर्माण का रहस्य खो गया था। प्राचीन मिस्र के ग्रंथों में प्राचीन काल में मिस्र के नीले रंग के निर्माण के बारे में कोई लिखित जानकारी मौजूद नहीं है, और इसका उल्लेख पहली बार ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान विट्रूवियस द्वारा केवल रोमन साहित्य में किया गया था। उन्होंने इसे केरुलियम के रूप में संदर्भित किया है और अपने काम वास्तुकला पर में वर्णन किया है कि कैसे रेत, तांबे और नैट्रॉन को पीसकर और मिश्रण को भट्टी में छोटी गेंदों के आकार में गर्म करके इसका उत्पादन किया गया था। उत्पादन के लिए चूना भी आवश्यक है, लेकिन संभवतः चूना युक्त रेत का उपयोग किया गया था। ठेओफ्रस्तुस  ने इसे ग्रीक शब्द κύανος (क्यानोस, नीला) दिया है। जो मूल रूप से संभवतः लापीस लाजुली को संदर्भित करता है। अंततः, उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में ही इसके निर्माण के बारे में और अधिक जानने में रुचि फिर से जागृत हुई जब 1815 में हम्फ्री डेवी द्वारा इसकी जांच की गई। और अन्य जैसे डब्ल्यू. टी. रसेल और एफ. फौक्वे।

संरचना और निर्माण
मिस्र के नीले रंग की संरचना और इसे बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों का विश्लेषण करने में रुचि रखने वाले वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों द्वारा कई प्रयोग किए गए हैं। इसे अब आम तौर पर एक मल्टीफ़ेज़ सामग्री के रूप में माना जाता है जिसे क्वार्ट्ज रेत, एक तांबे के यौगिक, कैल्शियम कार्बोनेट और एक छोटी मात्रा में क्षार (नमक-सहिष्णु, लवणमृदोद्भिद पौधों या नैट्रॉन से राख) को एक साथ तापमान पर गर्म करके उत्पादित किया जाता है। 800 and 1000 C (प्रयुक्त क्षार की मात्रा के आधार पर) कई घंटों तक। परिणाम कप्रोरिवेट या मिस्र का नीला, कार्बन डाईऑक्साइड  और जल वाष्प है:

अपनी अंतिम अवस्था में, मिस्र के नीले रंग में आयताकार नीले क्रिस्टल के साथ-साथ अप्रतिक्रियाशील क्वार्ट्ज और कुछ ग्लास होते हैं। मिस्र और अन्य जगहों से कई नमूनों के विश्लेषण से, प्राचीन काल में मिस्र का नीला रंग प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का वजन प्रतिशत आमतौर पर इन मात्राओं के भीतर निर्धारित किया गया था: *60-70% सिलिका (SiO2)
 * 7-15% कैल्शियम ऑक्साइड (CaO)
 * 10-20% कॉपर (II) ऑक्साइड (CuO)

सैद्धांतिक कप्रोरिवेट प्राप्त करने के लिए, जहां केवल नीले क्रिस्टल होते हैं, जिसमें अप्रयुक्त क्वार्ट्ज की अधिकता या कांच का निर्माण नहीं होता है, इन प्रतिशतों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी:
 * 64% सिलिका
 * 15% कैल्शियम ऑक्साइड
 * 21% कॉपर ऑक्साइड

हालाँकि, पुरातन काल के विश्लेषण किए गए नमूनों में से कोई भी इस निश्चित संरचना से बना नहीं था, क्योंकि सभी में सिलिका की अधिकता थी, साथ में CuO या CaO की भी अधिकता थी। यह जानबूझकर किया गया हो सकता है; क्षार सामग्री में वृद्धि के परिणामस्वरूप वर्णक में ग्लास मैट्रिक्स में अधिक अप्रतिक्रियाशील क्वार्ट्ज शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक कठिन बनावट होती है। हालाँकि, क्षार सामग्री (1% से कम) कम करने से कांच नहीं बनता है और परिणामस्वरूप मिस्र का नीला रंग नरम होता है, जिसमें खनिज कठोरता के 1-2 मोह पैमाने की कठोरता होती है।

जिस तरह से विभिन्न रचनाओं ने बनावट को प्रभावित किया, उसके अलावा, जिस तरह से मिस्र के नीले रंग को संसाधित किया गया था, उसका मोटेपन और सुंदरता के संदर्भ में, इसकी बनावट पर भी प्रभाव पड़ा। कई प्रयोगों के बाद, माइकल टाइटे  और अन्य। निष्कर्ष निकाला कि बारीक बनावट वाले मिस्र के नीले रंग के लिए, समान रूप से फैले हुए क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए दो चरण आवश्यक थे। सबसे पहले, सामग्री को गर्म किया जाता है, और परिणाम एक मोटे बनावट वाला उत्पाद होता है। फिर इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है और इसमें पानी मिलाया जाता है। फिर पेस्ट को नया आकार दिया जाता है और एक घंटे के लिए 850 और 950 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर फिर से पकाया जाता है। संभवतः एक पेस्ट तैयार करने के लिए इन दो चरणों की आवश्यकता थी जो छोटी वस्तुओं के उत्पादन के लिए पर्याप्त था। हालाँकि, मोटे बनावट वाला मिस्र का नीला रंग दूसरे चरण से नहीं गुज़रा होगा। चूँकि यह आम तौर पर स्लैब (वंशवादी काल में) और गेंदों (ग्रीको-रोमन काल में) के रूप में पाया जाता है, ये या तो दूसरे चरण के माध्यम से संसाधित होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जहां उन्हें पीसकर बारीक बनावट दी जाएगी, या उन्हें नीले रंगद्रव्य के रूप में उपयोग के लिए पीस लिया गया होगा।

नीले रंग की छाया मिस्र के नीले रंग की कठोरता और सुंदरता से भी संबंधित थी क्योंकि यह मिस्र के नीले क्रिस्टल के एकत्रीकरण की डिग्री से निर्धारित होती थी। मोटे मिस्र के नीले रंग का आकार अपेक्षाकृत गाढ़ा था, क्रिस्टल के बड़े समूहों के कारण जो अप्रतिक्रियाशील क्वार्ट्ज से चिपके हुए थे। इस समूहन के परिणामस्वरूप गहरा नीला रंग बनता है जो मोटे मिस्र के नीले रंग जैसा दिखता है। वैकल्पिक रूप से, बारीक बनावट वाले मिस्र के नीले रंग में छोटे समूह होते हैं जो समान रूप से अप्रयुक्त क्वार्ट्ज अनाज के बीच फैले होते हैं और हल्के नीले रंग के होते हैं। हालाँकि, पतला हल्का नीला रंग, महीन बनावट वाले मिस्र के नीले रंग का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी संरचना में बड़ी मात्रा में कांच का निर्माण होता है, जो नीले रंग को छुपाता है, और इसे पतला रूप देता है। यह मिश्रण में मिलाए गए क्षार के स्तर पर निर्भर करता है, इसलिए अधिक क्षार के साथ, अधिक कांच बनेगा, और उपस्थिति अधिक पतला होगी। इस प्रकार का मिस्र का नीला रंग विशेष रूप से अठारहवें राजवंश के दौरान और उसके बाद स्पष्ट हुआ है, और संभवतः इस समय कांच प्रौद्योगिकी में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है।

यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो मिस्र के नीले रंग का संतोषजनक उत्पादन नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि तापमान 1050°C से ऊपर था, तो यह अस्थिर हो जाएगा। यदि बहुत अधिक चूना मिलाया गया हो तो wollastonite  (CaSiO.)3) बनाता है और वर्णक को हरा रंग देता है। तांबे के अवयवों की बहुत अधिक मात्रा के परिणामस्वरूप कॉपर ऑक्साइड क्यूप्राइट और टेनोराइट की अधिकता हो जाती है।

स्रोत
मिस्र के नीले रंग का मुख्य घटक सिलिका था, और उन स्थानों के निकट पाई जाने वाली क्वार्ट्ज रेत जहां मिस्र के नीले रंग का निर्माण किया जा रहा था, इसका स्रोत हो सकता है, हालाँकि कोई भी ठोस सबूत इस परिकल्पना का समर्थन नहीं करता है। एकमात्र साक्ष्य जक्श एट अल द्वारा उद्धृत किया गया है, जिन्होंने सबनी (छठे राजवंश) की कब्र से एकत्र किए गए नमूनों में टाइटैनोमैग्नेट्स के क्रिस्टल पाए, जो रेगिस्तान की रेत में पाया जाने वाला एक खनिज है। मिस्र के नीले रंग में इसकी उपस्थिति इंगित करती है कि चकमक पत्थर या चर्ट के बजाय क्वार्ट्ज रेत का उपयोग सिलिका स्रोत के रूप में किया गया था। यह कांतिर (न्यू किंगडम रामेसाइड साइट) में कांच बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलिका के स्रोत के विपरीत है, जो क्वार्ट्ज कंकड़ है और रेत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के नीले रंग के निर्माण के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड को जानबूझकर नहीं जोड़ा गया था, बल्कि क्वार्ट्ज रेत और क्षार में अशुद्धता के रूप में पेश किया गया था। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि निर्माण में शामिल कारीगरों को मिस्र के नीले मिश्रण में चूना मिलाने के महत्व का एहसास था या नहीं।

तांबे का स्रोत या तो तांबा अयस्क (जैसे मैलाकाइट), तांबे की सिल्लियों का बुरादा, या कांस्य स्क्रैप और अन्य मिश्र धातु हो सकता है। न्यू किंगडम से पहले, इस बात के साक्ष्य दुर्लभ हैं कि तांबे के किस स्रोत का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन माना जाता है कि यह तांबे के अयस्क थे। न्यू किंगडम के दौरान, मिस्र के नीले पदार्थ में पाए जाने वाले टिन, आर्सेनिक या सीसे की अलग-अलग मात्रा की उपस्थिति के कारण कांस्य जैसे तांबे के मिश्र धातुओं के उपयोग के प्रमाण पाए गए हैं। टिन ऑक्साइड की उपस्थिति तांबे के अयस्कों से हो सकती है जिनमें टिन ऑक्साइड होता है, न कि कांस्य के उपयोग से। हालाँकि, टिन ऑक्साइड की इतनी मात्रा के साथ कोई तांबे का अयस्क नहीं पाया गया है। प्रारंभिक काल में तांबे के अयस्कों के उपयोग से लेकर अंतिम कांस्य युग के दौरान कांस्य स्क्रैप के उपयोग पर स्विच क्यों किया गया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। मिस्र के नीले रंग के विश्लेषण किए गए नमूनों में कुल क्षार सामग्री 1% से अधिक है, जिससे पता चलता है कि क्षार को जानबूझकर मिश्रण में पेश किया गया था, न कि अन्य घटकों से अशुद्धता के रूप में। क्षार के स्रोत या तो वाडी नैट्रॉन और एल-काब जैसे क्षेत्रों से नैट्रॉन हो सकते हैं, या पौधे की राख हो सकते हैं। मिस्र के नीले रंग के नमूनों में पोटाश और मैग्नेशिया की मात्रा को मापकर, आमतौर पर यह पहचानना संभव है कि क्षार के किस स्रोत का उपयोग किया गया था, क्योंकि पौधे की राख में नैट्रॉन की तुलना में अधिक मात्रा में पोटाश और मैग्नेशिया होता है। हालाँकि, मिस्र के नीले रंग में क्षार की कम सांद्रता के कारण, जो कि कांच की तुलना में मात्र 4% या उससे कम है, उदाहरण के लिए, जो 10-20% है, स्रोत की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता है। क्षार स्रोत संभवतः नैट्रॉन था, हालाँकि इस धारणा के कारण स्पष्ट नहीं हैं। हालाँकि, जैक्श एट अल द्वारा विश्लेषण। मिस्र के नीले रंग के विभिन्न नमूनों में फॉस्फोरस की अलग-अलग मात्रा (2 wt% तक) की पहचान की गई, जिससे पता चलता है कि इस्तेमाल किया गया क्षार स्रोत वास्तव में पौधे की राख थी, न कि नैट्रॉन। चूंकि कांस्य युग के अंत में कांच उद्योग ने क्षार के स्रोत के रूप में पौधों की राख का उपयोग किया था, कांच उद्योग की शुरूआत से पहले और बाद में मिस्र के नीले रंग के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षार के संदर्भ में एक लिंक संभव हो सकता है।

अमर्ना
बीसवीं सदी की शुरुआत में अमरना, लिश्त और छोटा में खुदाई में, फ्लिंडर्स पेट्री ने दो प्रकार के जहाजों का पता लगाया, जिनके बारे में उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राचीन काल में मिस्र को नीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था: कटोरे के आकार के पैन और बेलनाकार बर्तन या सैगर्स। बैरी केम्प (1989) द्वारा अमरना में हाल की खुदाई में, बहुत कम संख्या में ये फ्रिटिंग पैन पाए गए, हालांकि मिस्र के नीले 'केक' के विभिन्न शेष टुकड़े पाए गए, जिससे मिस्र के नीले रूपों और जहाजों की पांच अलग-अलग श्रेणियों की पहचान की अनुमति मिली। उनसे जुड़े: बड़े गोल फ्लैट केक, बड़े फ्लैट आयताकार केक, कटोरे के आकार के केक, छोटे बोरे के आकार के टुकड़े और गोलाकार आकार। विश्लेषण किए गए नमूनों में कोई टिन नहीं पाया गया, जो लेखकों का सुझाव है कि यह एक संकेत है कि कांस्य के बजाय स्क्रैप तांबे का उपयोग संभव था।

कांतिर
1930 के दशक में, महमूद हमजा ने कांतिर में मिस्र के नीले रंग के उत्पादन से संबंधित कई वस्तुओं की खुदाई की, जैसे मिस्र के नीले केक और उत्पादन के विभिन्न चरणों में टुकड़े, यह साक्ष्य प्रदान करते हुए कि मिस्र का नीला रंग वास्तव में उस स्थल पर उत्पादित किया गया था। उसी स्थान पर हाल की खुदाई में तांबे पर आधारित एक बड़े उद्योग का पता चला है, जिसमें कई संबंधित शिल्प शामिल हैं, जैसे कि कांस्य-ढलाई, लाल-कांच बनाना, फ़ाइनेस उत्पादन और मिस्र का नीला। खुदाई में मिस्र के नीले रंग के अवशेषों के साथ सिरेमिक क्रूसिबल पाए गए, जिससे पता चलता है कि इसे साइट पर ही निर्मित किया गया था। इन मिस्र के नीले 'केक' को संभवतः बाद में काम करने के लिए देश भर के अन्य क्षेत्रों में निर्यात किया गया था, क्योंकि साइट पर तैयार मिस्र के नीले उत्पादों की कमी थी। उदाहरण के लिए, मिस्र के नीले केक लीबिया के तट के पास एक रामेसाइड किले, ज़ावियत उम्म अल-रखम में पाए गए थे, जो वास्तव में दर्शाता है कि केक का व्यापार किया गया था, और उनके प्राथमिक उत्पादन स्थल से दूर काम किया गया था और उन्हें नया रूप दिया गया था।

अन्य कांचयुक्त पदार्थ और धातुओं के साथ संबंध
मिस्र का नीला रंग प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा उत्पादित अन्य कांचयुक्त सामग्रियों, अर्थात् कांच और मिस्र के फ़ाइनेस, से निकटता से संबंधित है, और यह संभव है कि मिस्रवासियों ने तीन उत्पादों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया हो। यद्यपि फ़ाइनेस और मिस्र के नीले रंग के बीच अंतर करना आसान है, फ़ाइनेस वस्तुओं के विशिष्ट मूल और उनकी अलग-अलग शीशे की परतों के कारण, कभी-कभी मिस्र के नीले रंग की बहुत महीन बनावट के कारण कांच को मिस्र के नीले रंग से अलग करना मुश्किल होता है। यह न्यू किंगडम के दौरान विशेष रूप से सच है, क्योंकि मिस्र का नीला रंग अधिक परिष्कृत और कांच जैसा हो गया और ग्रीको-रोमन काल में भी जारी रहा। चूंकि मिस्र का नीला, फ़ाइनेस की तरह, कांच की तुलना में बहुत पुरानी तकनीक है, जो केवल थुटमोस III (1479-1425 ईसा पूर्व) के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी, मिस्र के नीले रंग के निर्माण में परिवर्तन निस्संदेह कांच उद्योग की शुरूआत से जुड़े थे।

मिस्र के नीले रंग के निर्माण में प्रयुक्त तांबे के स्रोत का विश्लेषण समकालीन धातु उद्योग के साथ संबंध का संकेत देता है। जबकि पहले के समय में, यह सबसे अधिक संभावना है कि तांबे के अयस्कों का उपयोग किया जाता था, टुटमोसिस III के शासनकाल के दौरान, तांबे के अयस्क को कांस्य बुरादे के उपयोग से बदल दिया गया है। यह मिस्र के नीले रंग में टिन ऑक्साइड की एक विशिष्ट मात्रा का पता लगाने से स्थापित किया गया है, जो केवल तांबे के स्रोत के रूप में टिन कांस्य स्क्रैप के उपयोग के परिणामस्वरूप हो सकता है, जो उस समय के साथ मेल खाता है जब कांस्य प्राचीन मिस्र में व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया था।

मिस्र के बाहर घटनाएँ
मिस्र का नीला रंग पश्चिमी एशिया में तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में छोटी कलाकृतियों और जड़ावों के रूप में पाया गया था, लेकिन रंगद्रव्य के रूप में नहीं। यह मध्य कांस्य युग के अंत में भूमध्यसागरीय क्षेत्र में पाया गया था, और इसकी संरचना में टिन के निशान पाए गए थे जो तांबे के स्रोत के रूप में तांबे के अयस्क के बजाय कांस्य स्क्रैप के उपयोग का सुझाव देते थे। रोमन साम्राज्य के दौरान, मिस्र के नीले रंग का उपयोग व्यापक था, जैसा कि 1814 में पोम्पेई में पाए गए अप्रयुक्त रंगद्रव्य वाले एक बर्तन से पता चलता है। यह कई चित्रकारों की कब्रों में अप्रयुक्त रंगद्रव्य के रूप में भी पाया गया था। इट्रस्केन सभ्यताओं ने भी इसका उपयोग अपने दीवार चित्रों में किया था। संबंधित हान बैंगनी और हान नीले को मिस्र की जड़ें होने का सुझाव दिया गया है।

बाद में, रफएल  ने अपनी ट्राइंफ ऑफ गैलाटिया में मिस्र के नीले रंग का इस्तेमाल किया।

मिस्र के नीले रंग का रोमन उत्पादन
युगों के अंत के आसपास, रोमन स्रोतों की रिपोर्ट है कि एक निश्चित वेस्टोरियस ने उत्पादन तकनीक को सिकंदरिया  से नेपल्स (कंपानिया, दक्षिणी इटली) के पास पॉज़्ज़ुओली में स्थानांतरित कर दिया। वास्तव में, पुरातात्विक साक्ष्य उत्तरी फलेग्रेन क्षेत्रों में उत्पादन स्थलों की पुष्टि करते हैं और वर्णक क्षेत्रों के निर्माण और व्यापार में एकाधिकार का संकेत देते हैं। अपने लगभग विशिष्ट उपयोग के कारण, मिस्र का नीला रंग रोमन पुरातनता का उत्कृष्ट नीला रंग है; मध्य युग के दौरान इसकी कला तकनीकी निशान गायब हो गए।

2021 में, प्रारंभिक मध्यकालीन मिस्र के नीले (पांचवीं/छठी शताब्दी ईस्वी) की पहचान मेरानो (दक्षिण टायरॉल, उत्तरी इटली) के ऊपर सेंट पीटर के चर्च से एक मोनोक्रोम नीले भित्ति चित्र पर की गई थी। रमन_स्पेक्ट्रोस्कोपी#माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित एक नए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, 100 पीपीएम तक की प्रतिशत सीमा वाली सामग्री वाले 28 विभिन्न खनिजों की पहचान की गई। पड़ोसी विषयों के ज्ञान को शामिल करने से कच्चे माल के प्रकार और उद्गम, वर्णक के संश्लेषण और अनुप्रयोग और पहले से न पहुंच सकने वाले ट्रेस घटकों में संरक्षित पेंट परत की उम्र बढ़ने के बारे में जानकारी को पढ़ना संभव हो गया, और इस प्रकार व्यक्ति का पुनर्निर्माण करना संभव हो गया। सेंट पीटर से मिस्र के नीले रंग की जीवनी। मिस्र के नीले रंग के अनुसंधान इतिहास में इस प्रतिमान बदलाव ने उत्तरी फलेग्रेन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान किए (गाएटा की खाड़ी में समुद्र तट की रेत में पाए जाने वाले खनिजों के साथ समझौता), कॉपर_निष्कर्षण # सल्फाइड_अयस्क का उपयोग (अक्सर के बजाय) -धात्विक तांबे या कांस्य का उल्लेख किया गया है), और कच्चे माल के मिश्रण में प्रवाह के रूप में पौधे की राख। इसके अलावा, शुष्क मीडिया प्रतिक्रिया द्वारा प्रबल संश्लेषण के संकेत पाए गए, जबकि कांच में कच्चे माल के पिघलने ने संभवतः नगण्य भूमिका निभाई।

पूर्वज और ऑगस्टा राउरिका ( स्विट्ज़रलैंड ; पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी) में खुदाई की गई रोमन इंपीरियल पिगमेंट बॉल्स पर एक अनुवर्ती अध्ययन ने 2022 में परिणामों की पुष्टि की। लगभग 40 पहचाने गए खनिजों की सुसंगत संरचना उत्तरी फलेग्रेन फील्ड्स से संबंध स्थापित करती है; सल्फाइडिक तांबे के अयस्क और पौधे की राख ने भी अपने निशान छोड़े हैं। इस प्रकार, रोमन उत्पादन का एकाधिकार संभवतः सदियों तक अस्तित्व में रहा। इसके अलावा, विश्लेषण से संश्लेषण के अवांछित उप-उत्पादों का पता चला, जो स्थानीय रूप से गोले की सतहों पर माइक्रोपार्टिकल्स तक सीमित थे, जिन्हें क्रमशः उप-इष्टतम जलने के समय या मिश्रण अनुपात में खोजा जा सकता है: इसकी परत संरचना में क्रिस्टल दोषों वाला एक कप्रोरिवेट और एक तांबा - हरे कांच का चरण, पहली बार रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा चित्रित।

आधुनिक अनुप्रयोग
दृश्य प्रकाश के तहत मिस्र के नीले रंग की अत्यंत शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाली अवरक्त चमक ने उन वस्तुओं पर इसकी उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाया है जो मानव आंखों को अप्रकाशित दिखाई देती हैं। इस गुण का उपयोग सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित चित्रों पर वर्णक के निशान की पहचान करने के लिए भी किया गया है, जब तक कि यह माना जाता था कि इसका उपयोग समाप्त हो गया है। निकट-अवरक्त में चमक, जहां न तो वसा और न ही हीमोग्लोबिन उच्च अवशोषण गुणांक दिखाते हैं, मिस्र के नीले रंग की पानी में विसर्जन के बाद नैनोशीट्स में विभाजित होने की क्षमता के साथ मिलकर, यह भी इंगित करता है कि इसमें कई उच्च-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि बायोमेडिसिन (जैसे बायोइमेजिंग), दूरसंचार, लेजर तकनीक और सुरक्षा स्याही में। लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने पाया कि मिस्र का नीला रंगद्रव्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और  अवरक्त |निकट-इन्फ्रारेड रेंज में प्रकाश उत्सर्जित करता है। इससे पता चलता है कि मिस्र के नीले रंगद्रव्य का उपयोग धूप वाले मौसम में छतों और दीवारों को ठंडा करने के लिए डिज़ाइन की गई परावर्तक सतहों (जलवायु इंजीनियरिंग) में किया जा सकता है, और फोटोवोल्टाइक सेल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कांच को रंगने के लिए किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य
 * नीला रंगद्रव्य

अग्रिम पठन

 * Dayton, J. 1978, Minerals, Metals, Glazing & Man, or, Who Was Sesostris I? London: Harrap. ISBN 0-245-52807-5.
 * Lucas, A. & Harris. J.R. [1948] 1999, Ancient Egyptian Materials and Industries. Dover books on Egypt. Mineola, N.Y. : Dover. ISBN 0-486-40446-3.
 * Noll, W. 1981, Mineralogy and technology of the painted ceramics of ancient Egypt. In: M.J. Huges (ed.) Scientific studies in ancient ceramics. Occasional paper 19. London : British Museum, ISBN 0-86159-018-X.
 * Rehren, Th. & Pusch, E.B. & Herold, A. 1998, Glass coloring works within a copper-centered industrial complex in Late Bronze Age Egypt. In: McCray, P (ed), The prehistory and history of glassmaking technology. Ceramics and Civilization 8. Westerville, OH: American Ceramic Society. ISBN 1-57498-041-6
 * Riederer, J. 1997, Egyptian Blue. In: E.W. Fitzhugh, (ed.), Artists’ pigments 3: 23–45. Oxford university Press. ISBN 0-89468-256-3
 * Tite, M.S. 1985, Egyptian blue, faience and related materials: technological investigations. In: R.E. Jones & H.W. Catling (eds.) Science in Archaeology: Proceedings of a Meeting Held at the British School at Athens, January 1985. London : Leopard's Head. ISBN 0-904887-02-2.
 * Warner, T.E. 2011, Artificial Cuprorivaite CaCuSi4O10 (Egyptian Blue) by a Salt-Flux Method. In: Terence E. Warner, Synthesis, Properties and Mineralogy of Important Inorganic Materials, 26–49. Chichester: Wiley. ISBN 978-0-470-74611-0.
 * Wiedemann, H.G., Bayer, G. & Reller, A. 1998, Egyptian blue and Chinese blue. Production technologies and applications of two historically important blue pigments. In: S. Colinart & M. Menu (eds.), La couleur dans la peinture et lémaillage de l’Egypte Ancienne. Scienze e materiali del patrimonio culturale 4. Bari: Edipuglia. ISBN 88-7228-201-2.

बाहरी संबंध

 * Egyptian blue, ColourLex
 * Egyptian Blue, Pigments through the ages